— 128 — 



Graphit zuweilen erhebliche Mengen enthalten soll, war nicht 

 zu entscheiden. Es wurden mit diesen Tiegeln fünf oder 

 sechs Schmelzungen ausgeführt, aber stets nur stark blasige 

 Massen erzielt, die vielfach anstatt steiniger, glasige Struktur 

 zeigten. Es blieb nun nichts anderes übrig, als dünne Por- 

 zellantiegel zu verwenden, welche in einen Graphittiegel ein- 

 gesetzt wurden. Die ersteren haben neben dem hohen Preise 

 den Nachteil^ daß sie sich beim Trocknen und Brennen sehr 

 stark verziehen, so daß eigentlich für jeden Tiegel der Graphit- 

 tiegel besonders geformt werden müßte, damit der erstere nicht 

 bei der Ausdehnung springe, oder wegen des zu großen 

 Zwischenraums sich nur ungenügend erwärme. Es zeigte sich 

 indes, daß die Graphittiegel durch Ausfeilen passend gemacht 

 werden konnten, also eine Form für alle Tiegel ausreichend 

 war. Immerhin war für die Porzellantiegel stets eine Liefer- 

 frist von 9 — 10 "Wochen erforderlich. 



Die Graphittiegel konnten stets für zwei Schmelzen be- 

 nutzt werden, während für eine dritte Verwendung — der 

 starken Verbrennung des Graphits wegen — die erforderliche 

 Erhitzung wohl zu langsam erfolgt wäre. 



Ich bemerke noch, daß ich anfänglich glaubte, durch 

 Pulverisieren des Basalts nach der ersten Schmelze rascher 

 blasenfreies Material zu erhalten; es wurde indes dadurch 

 stets das Gegenteil erzielt. 



Es wurde wegen der bereits erwähnten Aufblähung bei 

 der ersten Schmelzung des Basalts zuerst das Material im 

 englischen Tontiegel so weit erhitzt, bis es eben geschmolzen, 

 aber im oberen Teil noch ziemlich zähflüssig war, so daß 

 wenig auslief, obwohl der Tiegel oben schon einen schwachen 

 Sprung zeigte. Das Produkt zweier solcher Schmelzungen 

 nach Entfernung der oberen wabenartigen Schicht noch im 

 Gewicht von ca 4 kg, wurde dann im Porzellantiegel bis zu 

 heller Gelbglut geschmolzen und — wie bereits bemerkt — 

 in dieser Temperatur etwa 3 / 4 Stunden erhalten, auch mit 

 einem 6 mm starken Eisendraht zwei- bis dreimal gerührt. 



Im ganzen Verlauf meiner Versuche wurden wiederholt 

 zwei- oder dreimal geschmolzene Basaltstücke von 60 — 70 g 

 Gewicht auf geschmolzenes Material von der gleichen Her- 

 stellung teils nur geworfen, teils auch mit einem Eisendraht 

 bis ca 5 cm unter die Oberfläche gedrückt, und mit Aus- 

 nahme eines Falles kamen dieselben sofort wieder in die Höhe 

 unter Hebung der obersten schwachen, etwas blasigen Schicht des 

 Schmelzguts. Vor Verwendung der Porzellantiegel hafteten 

 indes stets blasige Massen an der unteren Seite dieser 



